Elektrolytický superoxyd stříbra. 7 



íiiěl průměr nahoře 5*0 cm, dole 2*8 cm, výšku 5*7 cm, menší tyglíky 

 měly rozměry 3*0, 2-5, 3*5 a 4*3, 2*0, 3:0 cm), anodou již popsané 

 štětečky z plechu platinového. Intensita proudu kolísala v mezích 



O079 amp až 0*086 amp, 

 hustota proudu na kathodách obnášela 



0*0015 amp. cm" 2 až 0*0038 amp. cm-' 2 . 

 K práci s třemi voltametry za sebou zapnutými sloužily za 

 zdroj proudu 3 články Daniellovy. Superoxyd rychle na dirkovaných 

 kuželech z platinového plechu propláchnut vodou, vlhkost zbylá 

 z věnčí pijavým papírem odsáta, načež za obyčejné teploty ve válco- 

 vitých exsikkátorech na lodičkách nad natronovým vápnem nejméně 

 12 hodin sušen. Tři voltametry poskytly za den nejvýše 4 g látky. 

 Jeť mezí práce vznik určitého množství kyseliny dusičné. Zjištěno, 

 že vytvořený superoxyd se počíná v elektrolytu rozpouštět, jakmile 

 jest 3*2°/ kyseliny dusičné přítomno. Má-li roztok 4*0% té kyseliny, 

 projeví se rozpouštění superoxydu hnědou barvou elektrolytu. 



Rozklad za obyčejné teploty. 



Již za obyčejné teploty pouští superoxyd svůj kyslík, leč zvolna. 

 Preparát, který původně 80'05°/ Ag vykazoval, chován jednak krystallický 

 jednak práškovaný volně na vzduchu. Obojí pokus veden dvakrát: 



Obsah stříbra: Středem: 



I. II. obsah stř. váha látky v °/ 



Původně 80*05% 80*05% 80*05% 100*00 



Po [krystally 80*29 80*27 80*285 99*77 



2 měsících | prášek 80*30 80*33 80*315 99*73 



Ještě volněji jde před se rozklad v exsikkátoru nad natronovým 

 vápnem : 



Čas: Množství: Čas: Množství: 



0*0 dní 100*00% 15*9 dní 99*96% 



1*2 99-98 28*9 99*95 



10-9 9996 133*9 99*83 



Není tudíž superoxyd, zejména v exsikkátoru, látkou nikterak 

 nestálou. 



Velmi rychle a zřetelně se projeví rozklad superoxydu, když 

 ho vpravíme do barometrické vzduchoprázdnoty nade rtuť. Již v kra- 

 tičké době projevuje se uprchlý kyslík značnou depressí tlaku. Rovno- 

 váha při našem pokuse nebyla ani za V2 r °ku docílena. 



